## PEMANFAATAN CAMPURAN KARBON AKTIF DARI ARANG BAMBU DAN SERBUK HABBATUSSAUDA SEBAGAI ADSORBEN DALAM PENYARINGAN AIR BAKU UNTUK AIR MINUM

## Hasmalina, Musyirna Rahmah Nasution
Universitas Muhammadiyah Riau, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau

## ABSTRAK
Daerah  Riau  merupakan  dataran  rendah  umumnya  dengan  tipe  tanah  gambut  sehingga  air  yang didapatkan  masih  kurang  layak  untuk  dikonsumsi,  karena  berwarna  kuning  kecoklatan  dan  memiliki kandungan ion logam-logam, anion serta mikroba. Cakupan pelayan air bersih sebagai air baku air minum juga masih sangat rendah. Perusahaan penyedia air bersih (Perusahaan Air Minum/PAM) hanya mampu memasok  kebutuhan  di  kota-kota  saja  dengan  kuantitas  yang  juga  masih  kecil.  Akibatnya  sebahagian besar  masyarakat  tidak  terjangkau  oleh  pelayanan  air  bersih  umumnya  menggunakan  air  tanah  atau  air permukaan  untuk  keperluan  hidupnya  sehari-hari.  Pada  penelitian  ini  telah  dihasilkan  alat  saringan  air dengan  memanfaatkan  campuran  karbon  aktif  dari  arang  bambu  dan  habatussauda  yang  memiliki kemampuan  sebagai adsorben .  Nilai  parameter  fisika,  kimia  dan  mikrobiologi  air  baku  yang  dihasilkan dari alat saringan ini masih dibawah ambang batas  baku mutu air baku air minum yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  tentang  Persyaratan  Kualitas  Air  Minum  (Permenkes  RI  Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 dan Kepmenkes No. 907/2002).
Kata Kunci : Karbon Aktif, bambu, habatussauda, adsorben

## 1. PENDAHULUAN
Di  daerah  Riau  air  baku  untuk  air  minum sulit  didapatkan,  walaupun  dengan  membuat sumur  gali  atau  sumur  bor  yang  cukup  dalam, disebabkan  Riau  merupakan  dataran  rendah umumnya dengan tipe tanah gambut sehingga air yang  didapatkan  masih  kurang  layak  untuk dikonsumsi,  karena  berwarna  kuning  kecoklatan dan memiliki kandungan ion logam-logam, anion serta  mikroba.  Cakupan  pelayan  air  bersih sebagai  air  baku  air  minum  juga  masih  sangat rendah. Perusahaan penyedia air bersih (Perusahaan  Air  Minum/PAM)  hanya  mampu memasok  kebutuhan  di  kota-kota  saja  dengan kuantitas  yang  juga  masih  kecil.  Akibatnya sebahagian  besar  masyarakat  tidak  terjangkau oleh pelayanan air bersih umumnya menggunakan air tanah atau air permukaan untuk keperluan hidupnya sehari-hari.
Pengembangan  materi  penyerap  ( adsorben ) yang  berasal  dari  material  murah  untuk pengolahan  air  bersih  dan  limbah  cair  pada dasarnya  sangat  dibutuhkan,  karena  mahalnya
karbon  aktif  komersil  dan  sulitnya  pengadaan  di negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Bahan dasar  utama  yang  dipergunakan  sebagai  karbon aktif  adalah  material  organik  dengan  kandungan karbon yang tinggi, antaralain bambu, kayu, batu bara, tempurung kelapa, atau serbuk gergaji. Riau memiliki  sumberdaya  hutan  dengan  potensi tanaman  bambu  yang  cukup  besar.  Pemanfaatan bambu  masih  terbatas  pada  bahan  bangunan  dan pembuatan  prabot  rumah  tangga.  Arang  aktif bambu  menghasilkan  adsorpsi  tinggi  Jika dibandingkan dengan arang aktif yang dibuat dari arang bakau dan arang tempurung kelapa dengan angka adsorbsi melebihi standar AWWS dan SII, serta  masuk  dalam  kisaran  kelompok  arang  aktif komersial.  Arang  bambu  memiliki  gugus  fungsi seperti  –OH  dan  C=O.  Gugus  fungsi  ini  dapat membentuk  kompleks dengan ion logam  melalui interaksi  gugus  fungsi  sebagai  ligan  dengan kation logam (Kannan, N., And Veemaraj, 2009).
Biji  habatussauda/jintan  hitam  ( Nigella Sativa )  tanaman  yang  telah  dikenal  memiliki potensi  antimikroba  dan  secara  luas  telah
digunakan  sebagai  obat  herbal  berbagai  macam penyakit dan dilaporkan telah menunjukkan efek farmakologis yang meliputi antihelmintik, anticestoda,  antischistosoma,  antibacterial,  anti fungi,  anti  viral,  antioksidan  dan  aktivitas antiinflamasi  serta  dapat  meningkatkan  respon imun  yang  dimediasi  sel  T  (Abdulelah  dan Abidin, 2007).
Teknologi  pengolahan  air  bersih  dengan menggunakan alat saringan yang terdiri dari batu kerikil,  pasir,  ijuk  telah  dikenal  oleh  sebahagian masyarakat tetapi alat saringan yang
menggunakan  batu  kerikil,  pasir,  ijuk  dan campuran  karbon  aktif  arang  bambu  dan habatussauda sebagai adsorben untuk mendapatkan  air  bersih  sebagai  air  baku  air minum  sesuai  parameter  yang  ditetapkan  oleh Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan  kualitas  air  dan  pengendalian pencemaran air, Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Permenkes RI Nomor
492/MENKES/PER/IV/2010  dan  Kepmenkes No. 907/2002). belum pernah dilakukan. Analisis kualitas  air  baku  air  minum  meliputi  analisa parameter fisika, kimia dan mikrobiologi.
Melalui  penelitian  ini  diharapkan  ditemukan solusi  alternatif  guna  mendapatkan  teknologi pengolahan dan alat/sistem saringan yang mudah, murah  dan  efektif  untuk  mengolah  air  tanah  dan air  permukaan  menjadi  air  bersih  yang  layak sebagai air baku air minum dengan memanfaatkan daya serap (adsorpsi) karbon aktif arang  bambu  dan  anti  mikroba  yang  terdapat pada habatusauda.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN Alat dan Bahan
Alat-alat  yang  digunakan  pada  penelitian  ini diantaranya adalah botol / wadah saringan, keran, lem PVC, f urnace (merk Nabertherm), Oven, alat penyerbuk, ayakan diameter 1 mm, cawan goach, spektrofotomeri  UV-Vis,  Atomis  Absorption Spektroskopi  (AAS),  Oven,  Inkubator,  peralatan gelas,  autoklaf  (Gea ® ),  bunsen,  cawan  Petri, gunting, hot  plate ,  inkubator  (Memmert ® ),  kain kasa, kapas, kertas koran, kertas saring, Laminar Air  Flow (LAF),  lampu  spiritus,  pipet  mikro
(Nesco ® ),  rak  tabung  reaksi,  spatel,  timbangan analitik (Kern ® ), dan vorteks (AsOne ® ).
Bahan-bahan  yang  digunakan  adalah:  batang bambu  untuk  karbon  aktif,  biji  Habatussauda, pasir  halus,  batu  kerikil,  ijuk,  aguades,  larutan standar logam Fe, Mn, Pb, Cu, Zn, Ni, Cd dan Cr, H 2 SO 4 pekat,  larutan  standar  anion  sulfat,  nitrat, nitrit,  fluoride,  EDTA,  EBT,  Buffer  Asetat, alkohol  70%,  aquadest,  potato  dextrosa  agar (PDA)  (Merk ® )  dan Nutrien  agar (NA),  media lactose  Broth,  dan  brilliant  green  lactose  2  % (BGLB).

## Prosedur Kerja
Persiapan  bahan  dasar  arang  bambu  dan serbuk habbatussauda
Batang bambu dipotong-potong kecil, setelah dibersihkan.  Dijemur  di  bawah  sinar  matahari hingga  menjadi  kering,  setelah  kering,  dibakar sampai  menjadi  arang  bambu.  Arang  Bambu (Karbon)  yang  diperoleh,  digerus,  dibasahi dengan  sedikit  air.  Kemudian  diaktivasi  secara fisika  dengan  pemanasan  dengan  metode  tungku sederhana  dan  lubang  tanah.  Karbon  aktif  siap untuk untuk diaplikasikan
Serbuk  biji  jintan  hitam  merupakan  serbuk yang  berasal  dari  biji  jintan  hitam  yang  telah dikeringkan  dalam  oven  dengan  suhu  105 o C sampai kering atau lebih kurang selama tiga jam, diserbuk  dengan  mesin  penyerbuk  dan  disaring dengan  ayakan  diameter  lubang  1  mm.  Serbuk habatussauda siap diaplikasikan.

## Proses Pembuatan Saringan
Siapkan  wadah  dan  bahan-bahan  yang diperlukan.  Disusun  bahan-bahan  dalam  wadah dimulai  dari  kerikil  besar  +  kerikil  halus  (D) kemudian  ijuk  dan  pasir  halus  (C)  kemudian karbon  aktif  bambu  +  habbatussauda  (B)  bagian atas di tambahkan lagi pasir halus + ijuk (A) Penentuan  Parameter  Fisika,  Kimia  dan Mikrobiologi Air Hasil Saringan

## Parameter Fisika
Beberapa  parameter  fisika  yang  ditentukan diantaranya: Bau, Rasa, Suhu, Warna dan Jumlah Zat Padat terlarut (TDS)

## Parameter Kimia
Beberapa  parameter  kimia  yang  ditentukan diantaranya:  logam  besi,  mangan,  timbal,  seng, kadmium,  nikel  dan  kromium  valensi  6  dengan
metode spektorfotometri serapan atom,
kesadahan dengan metode titrasi
kompleksometri,  anion  sulfat,  florida,  nitrate, nitrit, dan klorida dengan metode spektrofotometri UV-Vis Parameter Mikrobiologi Penentuan  Daya  Serap  Arang  Aktif  dengan Pengujian  Angka  lempeng  total  bakteri  dan angka kapang dengan Metoda Tuang
Sebanyak  5  g  arang  aktif  dimasukkan  ke dalam  alat  pecobaan,  lalu  dialirkan  100  ml  air. Kemudian  kran  tabung  dibuka  dan  ditampung hasil saringan. Hasil tampungan dipipet sebanyak 1  ml  dan  dibuat  larutan  dengan  konsentrasi10 -1 . Larutan tersebut dibuat serial konsentrasi 10 -2 ,10 - 3 ,  dan  10 -4 Sebanyak  1  ml  larutan  pada konsentrasi  10 -2 dan10 -4 dituangkan  ke  dalam cawan  petri.  Kemudian  ditambahkan  media  NA dan atau PDA sebanyak 10-15 ml. Cawan diputar diatas  meja  datar  hingga  bercampur  merata,  lalu media  dibiarkan  memadat.  Cawan  petri  yang berisi  media  NA  diinkubasi  selama  24  jam  pada suhu  37 o C  dalam  keadaan  terbalik.  Sedangkan cawan  petri  yang  berisi  media  PDA  diinkubasi pada temperatur ruang selama 72 jam. Kemudian diamati mikroba yang tumbuh dengan menghitung  jumlah  koloni  yang  tumbuh  dengan alat colony  counter pada  tiap  cawan.  Kemudian dihitung  angka  lempeng  total  bakteri  (ALT)  dan angka  kapang  dengan  mengalikannya  dengan faktor pengenceran.
Pemeriksaan  Most  Probable  Number  (MPN) Coliform dan Escherichia coli

## Tes Perkiraan (persumtive test)
Disiapkan  7  tabung  reaksi yang  berisi  10  ml media  lactose  Broth  pada  tabung  pertama dimasukkan  10  ml  sampel.  Pada  tabung  6 dimasukan  1  ml  dan  tabung  ke  7  dimasukan  0,1 ml  sampel.  Kemudian  dikocok  perlahan  agar sampel  menyebar  homogen,  inkubasi  pada  suhu 37 o C  selama  48  jam.  Bila  terdapat  gas  atau gelembung  halus  hasil  positif  dan  dilanjutkan dengan uji penegasan.

## Tes penegasan (confirmed test)
Merupakan  lanjutan  dari  tes  perkiraan dengan  memindahkan  1-2  ose  tabung  media  LB (lactose  broth)  yang  positif  ke  dalam  dua  seri tabung  reaksi  yang  berisi  10  ml  brilliant  green
lactose  2  %  (BGLB),  1  seri  tabung  diinkubasi pada  suhu  35-37 o C  selama  48  jam  untuk memastikan  adanya  coliform  dan  1  seri  tabung reaksi  yang  lain  diinkubasi  pada  suhu  44 o C selama  48  jam  untuk  memastikan  adanya escherica coli. Dengan melihat tabel MPN.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Pembuatan Arang Aktif Bambu
Proses  pembuatan  arang  bambu  diawali dengan  mencari  metode  yang  tepat  untuk menghasilkan rendemen arang bambu yang tinggi dan  dapat  diterapkan  secara  mudah  oleh masyarakat.  Metode  awal yang  dilakukan  adalah Metode  Lubang  Tanah,  yang  merupakan  tungku dari  tanah  yang  digali  dan  diberi  lubang  sebagai jalan  masuk  bahan  bakar  dan  bambu  yang  akan dijadikan  arang.  Metode  ini  hanya  mendapatkan arang bambu dengan rendemen kecil dari 10%.
Proses  pembuatan  arang  bambu  yang  akan diaktifkan sebagai adsorben selanjutnya dilakukan  dengan  Metode  Tungku  Sederhana. Metode  ini  memanfaatkan  tabung  berupa  kaleng bekas  ukuran  30  x  50  cm.  Bambu  disusun  di dalam  tabung,  kemudian  tabung  ditutup  dengan rapat  (posisi  vertikal)  dengan  posisi  5  cm  lebih tinggi  dari  permukaan  tanah.  Setelah  bambu terbakar lebih kurang 1 jam , tungku pembakaran ditutup  dengan  pasir  dengan  diberi  celah  lebih kurang  10  cm  untuk  tempat  memasukkan  bahan bakar/kayu  pada  3  sisinya  dan  dibiarkan  proses pembakaran  berlanjut  selama  4  jam,  kemudian tabung didinginkan dan ditutup cerobong tabung. Dengan  metode  ini  diperoleh  rendemen  arang bambu 50% dari berat awal bambu yang di bakar (1/2 tabung pembakaran).
Arang  bambu  yang  telah  dihasilkan  dari proses  pembakaran  bambu  diaktifkan  secara fisika  dalam  furnace  pada  suhu  900 o C  selama 150  menit,  kemudian  didinginkan  sampai  suhu furnace  turun  menjadi  200 o C  dan  dipanaskan lebih lanjut dalam oven pada suhu 105 o C selama 15  menit.  Arang  bambu  yang  telah  aktif didinginkan dalam desikator dan disimpan dalam wadah tertutup.
Analisa Parameter Fisika, Kimia Dan

## Mikrobiologi Air Baku
Air  menjadi  masalah  yang  harus  mendapat perhatian yang seksama dan cermat karena untuk mendapatkan  air  yang  bersih  sesuai  dengan standar  tertentu  saat  ini  menjadi  barang  yang mahal  karena  air  sudah  banyak  tercemar  oleh bermacam-macam  limbah  dari  hasil  kegiatan manusian baik dari limbah kegiatan rumah tanga, limbah  dari  kegiatan  industri  dan  kegiatan- kegiatan lainnya. Ketergantungan manusia terhadap  air  pun  semakin  besar  sejalan  dengan perkembangan penduduk yang semakin meningkat.
Dalam  penelitian  ini  sampel  yang  diambil adalah  salah  satu  air  sumur  galian  rumah penduduk  di  Kelurahan  Sukamaju  Kecamatan Sail  Kota  Pekanbaru.  Hal  ini  dikarenakan  salah satu tujuan penelitian adalah untuk membuat alat saringan  yang  berfungsi  untuk  mendapatkan  air baku  air  minum,  sehingga  metode  sampling  air yang  representatif  tidak  diperlukan.  Dalam penelitian  ini  lebih  difokuskan  untuk  mengukur kekuatan  atau  kemampuan  alat  saringan  air bukan  tingkat  pencemaran  air  di  kelurahan tersebut,  sehingga  tidak  lagi  memperhatikan
faktor  yang  mempengaruhi  dalam  analisa parameter pencemaran kualitas air seperti musim, kedalaman  sumur,  jumlah  titik  sampling  yang dikaitkan  dengan  jenis  dan  jumlah  aktivitas penduduk yang menghasilkan pencemaran air.
Rancangan percobaan yang dilakukan disesuaikan  dengan  tujuan  penelitian  yaitu membuat  alat  saringan  yang  memanfaatkan campuran  arang  aktif  bambu  dan  serbuk habbatussauda  untuk  menghasilkan  air  baku untuk  air  minum.  Rancangan  pertama  sebagai kontrol  adalah  sampel  air  baku  air  minum  yang langsung  diambil  dari  sumur  galian  penduduk. Sedangkan  rancangan  kedua  adalah  sampel  air baku  air  minum  yang  telah  diberi  perlakuan berupa  penyaringan  dengan  menggunakan  alat saringan  yang  memanfaatkan  campuran  arang aktif bamboo dan serbuk habbatussauda. Berdasarkan  rancangan  tersebut  diharapkan  alat saringan  mampu  menghasilkan  air  baku  air minum yang memiliki nilai parameter kualitas air baku air minum yang lebih baik.
Karakteristik  fisika,  kimia,  dan  mikrobiologi sampel air baku air minum sebelum dan sesudah penyaringan disajikan dalam tabel 1.
Tabel 1. Hasil Analisa Karakteristik Fisika, Kimia dan Mikrobiologi Air Baku
No Karakteristik Satuan Syarat Mutu Hasil Uji Metoda uji A B FISIKA 1 Suhu O C Suhu udara 28 28 SNI 2 Warna mg/l 100 16 20 APHA AWWA 3 Bau - Tidak berbau Berbau Besi Bau Habba- Tussauda SNI 4 Rasa - Tidak berasa Berasa Sepat Berasa Habatussauda SNI 5 Kekeruhan NTU 5 2.5 2.5 SNI KIMIA 1 pH 6.5-8.5 6.8 5.9 pH meter 2 Kesadahan mg/L 500 140 66 Titrimetri 3 Kromium mg/L 0.05 <0,196 <0,196 AAS 4 Sulfat mg/L 250 3 3 Spektrofotometri 5 Flourida mg/L 1,5 0,28 0,01 Spektrofotometri 6 Klorida mg/L 250 9 9 Titrimetri 7 Nitrat mg/L 50 0,8 0,6 Spektrofotometri 8 Nitrit mg/L 3 0,016 0,002 Spektrofotometri 9 Mangan mg/L 0,4 0,03 0,03 AAS 10 Besi mg/L 0,3 <0,036 <0,036 AAS
No Karakteristik Satuan Syarat Mutu Hasil Uji Metoda uji A B MIKRO BIOLOGI 1 Angka lempeng Total Koloni/ml - 1,9x10 7 6x10 4 APHA AWWA 2 Total Coliform APM/ 100ml 10.000 >1600 >1600 APHA AWWA 3 E.Coli APM/ 100ml 2.000 <1,8 <1,8 APHA AWWA 4 Salmonela negatif/ 100ml (-) negatif (-) negatif (-) Negatife APHA AWWA Keterangan:
Sampel A= Setelah Penyaringan dan B= Sampel Sebelum penyaringan
Syarat  mutu  berdasarakan  Peraturan  Pemerintah  No  82  Tahun  2001  tentang  pengelolaan  kualitas  air  dan  pengendalian pencemaran  air,  Permenkes  RI  Nomor  492/MENKES/PER/IV/2010  dan  Kepmenkes  No.  907/2002  tentang  persyaratan kualitas air minum.
Resiko bahaya yang mungkin timbul dari air baku adalah adanya mikrobia pada air baku serta kandungan mineral yang tinggi. Hasil pengamatan  terhadap  kualitas  air  baku  sebelum dan  sesudah  penyaringan  menunjukkan  bahwa air  baku  yang  digunakan  tidak  memiliki  resiko terhadap  bahaya  kimia,  fisika  dan  mikrobiologi karena  mengandung  cemaran  mikroba  yang berada  dibawah  ambang  batas  dan  pH  rendah yaitu  sebelum  penyaringan  berkisar  5.9  dan sesudah penyaringan 6.8.
Dari  tabel  1.  terlihat  bahwa  kandungan  Fe (<0.036  mg/l)  dan  Mn  (0.03  mg/l)  pada  sampel air baku sebelum dan sesudah proses penyaringan  adalah  sama  tidak  mengalami perubahan, Arang aktif bambu yang dimanfaatkan  sebagai  adsorben  tidak  akan meningkatkan kadar logam Fe dan Mn walaupun bambu  secara  alami  mengandung  senyawa- senyawa  Fe 2 O 3 ,  K 2 O,  SiO 2 ,  Mn 2 O 3 dan  S  yang sulit  untuk  dihilangkan  dan  tidak  mengalami perubahan  setalah  dilakukan  pembakaran  dalam suasana vakum ( inert ) dalam furnace yang suhu dapat  diatur  dengan  tepat  pada  suhu  400-800 o dan dianalisa dengan XRF ( X ray fluorensesnce kualitatif)  (Frillia,  R.T.S.,  dkk,  2008).  Begitu juga  dengan  kadar  sulfat  (3  ppm),  klorida  (9 ppm),  fluorida  (0,01  dan  0.28  mg/l)  dan kromium  (<0.196  mg/l)  pada  data  Tabel  1. terlihat tidak mengalami perubahan sebelum dan sesudah  penyaringan.  Untuk  kadar  nitrit  dan nitrat  terlihat  sedikit  meningkat  yaitu  sebelum penyaringan  nitrate  0.6  mg/l  dan  nitrit  0.002 mg/l  dan  setelah  perlakuan  penyaringan  nitrat
0.8  mg/l  dan  nitrit  0.016  mg/l,  hal  ini kemungkinan  disebabkan  kadar  asam  amino yang ada di dalam habbatussaudah. Berdasarkan daur  nitrogen,  asam  amino  akan  terdekomposisi menjadi  amoniak  dan  dengan  adanya  bakteri nitrifikasi  maka  amoniak  akan  dirubah  menjadi anion  nitrat  dan  nitrit.  Komposisi  nutrisi habbatussaudah adalah protein 21%, karbohidrat 35%  ,  lemak  38  %  dan  sisanya  alfatokoferol, pitosterol, nigellone,thyomoquinone, kaempferol dan  quercetine  (Salma,  2012).  Hasil  penelitian kesadahan  memperlihatkan  peningkatan  kadar sebelum  penyaringan  66  mg/l  dan  seseudah penyaringan  140  mg/l.  Kesadahaan  ( hardness ) adalah  gambaran  kation  divalen  (valensi  dua) yaitu nilai Ca, Mg, Mn, Fe dan Si. Kalsium dan magnesium  berikatan  dengan  anion  penyusun alkalinitas  yaitu  bikarbonat  dan  karbonat. Keberadaan  kation  lain  misalnya  besi  valensi dua  dan  tiga,  stronsium,  mangan,  alumunium sebenarnya juga memberikan kontribusi terhadap nilai kesadahan tota (Effendi, H. 2003). Kemungkinan  peningkatan  nilai  kesadahan disebabkan  oleh  kandungan  kation-kation  Si, Mn  dan  Fe  ,  K,  Sr  dan  Al  pada  arang  bambu, dimana 1/ 3 komposisi arang bambu adala SiO 2 . Selain itu, dapat juga berasal dari pasir dan batu kerikil pada alat saringan. Nilai yang diperlihatkan  oleh  parameter  kimia  pada penelitian  ini  menunjukkan  nilai  yang  masih dibawah ambang batas baku mutu air baku untuk air  minum  PP  No.  82  Tahun  2001  dan  masih layak  digunakan  sebagai  sumber  air  baku  untuk air minum.
Parameter analisis mikrobiologi yang dilakukan adalah penetapan angka lempeng total bakteri,  total  coliform, E.  Coli ,  dan Salmonella . Hasil  pengujian  penetapan  angka  lempeng  total bakteri  pada  air  baku  yang  diberi  perlakuan penyaringan  dengan  campuran  arang  bamboo dan habbatussauda memberikan hasil sebesar 5.7 x 10 7 sedangkan air baku tanpa diberi perlakuan angka  lempeng  totalnya  adalah  6  x  10 4 . berdasarkan  PP  82  tahun  2001  dan  Permenkes 492/Menkes/Per/IV/2010, tidak menetapkan batas  maksimum  angka  lempeng  total  pada  air baku baik untuk cemaran bakteri maupun jamur karena  menurut  permenkes  sumber  air  baku untuk olahan sebelum siap digunakan sebagai air minum. Terdapatnya selisih angka lempeng total dari dua perlakuan ini kemungkinan disebabkan pada  tahap  analisa  mikrobiologi  terdapat perbedaan  waktu  pengiriman  sampel  dan  suhu penyimpan sampel. Angka lempeng total sampel tanpa  perlakuan  lebih  rendah  dibandingkan angka  lempeng  total  sampel  yang  diberikan perlakuan  campuran  habbatausaudah.  Hal  ini kemungkinana  sampel  tanpa  perlakuan  adalah sampel segar dan langsung dianalisa. Sedangkan sampel  yang  diberikan  perlakuan  penyaringan dengan  habatausaudah  disimpan  di  suhu  4 o C selama 3 hari untuk kemudian dianalisa.
Hasil  pengujian  total  coliform,  E  coli  dan Salmonela  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat perubahan  nilai  baik  sampel  yang  diberikan perlakuan penyaringan dengan campuran habbataussaudah maupun sampel tanpa perlakuan.  Nilai  parameter  mikrobiologi  yang diperlihatkan pada penelitian ini masih dibawah ambang  batas  baku  mutu  air  baku  untuk  air minum atau air kelas I pada PP no 82 Th 2001.

## 4. KESIMPULAN
1. Pembuatan  karbon  aktif  dari  arang bambu yang memiliki rendemen yang lebihbesar (50%) yaitu dengan metode tungku sederhana.
2. Campuran  karbon  aktif  dari  arang bambu  dan  serbuk  habatussasuda  memiliki kemampuan  sebagai  adsorben  pada  penyaring air  baku  untuk  air  minum  berdasarkan  nilai parameter fisika, kimia dan mikrobiologi.
3. Alat  saringan  air  yang  dihasilkan mudah,  murah,  akan  tetapi  belum  efektif berdasarkan  nilai  parameter  fisika,  kimia  dan mikrobiologi,  walaupun  nilai  tersebut  masih dibawah  ambang  batas  baku  mutu  air  baku  air miunum  yang  ditetapkan  pada  Peraturan Pemerintah  No  82  Tahun  2001  tentang pengelolaan  kualitas  air  dan  pengendalian pencemaran air, Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang  Persyaratan  Kualitas  Air  Minum (Permenkes
RI Nomor492/MENKES/PER/IV/2010
dan Kepmenkes No. 907/2002).

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Achanta, G., Modzelewska, A., Feng, L., Khan, S.R.,  Huang,  P.,  2006,  “A  Boronic-
chalcone Derivative Exhibits Potent Anticancer  Activity  through  Inhibition  of the Proteasome”, Molecular Pharmacology , 70(1) , 426-433.
Abdulelah,  H.A.A  and  Abidin,  Z.B.A.H.  2007. In  Vivo  Anti-  malarial  Test  of  Nigella sativa  (Black  Seed)  Different  Extracts. American  journal  of  Pharmacology  and Toxicology 2(2):46-50
Effendi,  H.,  2003.  Telaah  Kualitas  Air  Bagi Pengelolaan  Sumberdaya  danLingkungan. Cetakan 1. Kanisius. Yogyakarta
Frillia,  R.T.S.,  Handoko,  E.,  Soegijono,  B.,  dan Agustriany, R. 2008, Pengaruh Temperatur terhadap  Pembentukan  Pori  pada  Arang Bambu,  Prosiding  Seminar  Nasional  Sain dan Teknologi-II Univ. Lampung. (ISBN:978-979-1165-74-7
Kannan,  N.,  And  Veemaraj,  2009,  Removal  of lead  (II)  by  Adsorption  onto  Bamboo  Dust and  Commercial  Activated  Carbons-A
Comaprative Study. E-Journal of Chemistry.  6(2),  247-256  (ISSN:  0973- 4945)
Salma,  2012.  Khasiat  Habbatussauda.  Majalah Kesehatan. http//www.
majalah
kesehatan.com